161 



Der Secret a r legt eine von Herrn W. Demel 7 Assistent 

 im Laboratorium fiir allgemeine Chemie an der technischen 

 Hochschulein Wien, eingesendeteAbhandlung: „Uber Roussin's 

 Binitro.sulfuret des Eisens" vor. 



Herr H, Freiherr v. Jiiptner, Praktikant des k. k. Haupt- 

 punzirungsamtes in Wien, ttbersendet folgende Notiz iiber eine 

 nene Methode der cpiantitativen Untersuchung von Gold- und 

 Silberlegirungen. 



Schon lange hegte ich, durch die Genauigkeit, welclie die 

 Gay-Lussac'sche Silberprobe gewahrt, sowie durch die Mangel 

 der docimastischen Proben (Kapellenzug, Schwierigkeit der Ein- 

 haltung der ricbtigen Temperatar beim Abtreiben etc.) aufmerk- 

 sam gemacht, den Wunsch, eine ahnlich genaue Probe aueh fiir 

 Gold zn ermitteln, und kam endlich zu folgenden Resultaten. 



Eine neue Methode muss, bei ungefahr demselben Zeitauf- 

 wande, eine wonioglich griissere Genauigkeit bieten, sie muss so 

 einfach zu bewerkstelligen sein ? dass sie auch ein Mcht-Chemiker 

 mit Leichtigkeit durchfiihren kann. Endlich erscheint es von 

 besonderem Vortheile, Gold und Silber aus einem Stiicke, d. i. 

 mit nur einer zu Grunde liegenden Wagung bestimmen zu 

 konnen. 



Von der zuerst ins Auge gefassten Auflosung des Goldes 

 und Trennimg desselben vom Silber durch Halogene musste ich 

 schon desshalb abgehen, weil sich das hierbei entstehende Chlor- 

 silber (Brom- oder Jodsilber) theilweise in Goldchlorid lost, ganz 

 abgesehen davon, dass das Hantiren mit Chlorwasser oder Brom 

 mit bedeutenden Unannehmlichkeiten verbunden ist, Jod aber 

 sich in Wasser in zu geringen Mengen lost. 



In Folge dessen verfiel ich darauf, die Trennung von Gold 

 and Silber auf einem Wege zu bewerkstelligen, der, wenn auch 

 im Principe der gegenwartigen Goldprobmethode sehr ahnlich, 

 doch bedeutende Vortheilc vor derselben zu bieten scheint. 



Statt, wie bisher, mit Silber zu quartiren, legire ich das zu 

 priifende Metall mit 5— Sfacher Menge Zink und lose in Salpeter- 

 saure. Es lost sich Zink, Silber, Kapler etc. vollstandig und zu- 

 riickbleibt Gold, die Platinmetalle und etwa Zinn als Oxyd, wenn 



